( '227 ) 



» Lu préparation de la toiilc de vanadium est celle qui nous a présenté 

 le plus de difficultés au four électrique. Nous sommes partis du méta- 

 vanadate d'ammoniaque pur qui, par calcination, nous a fourni un oxyde 

 vanadique d'un brun jaune assez facilement fusible. Cet oxyde était mé- 

 langé de charbon de sucre, et, lorsqu'on le plaçait à quelques centimètres 

 de l'arc produit par un courant de 35o ampères et 70 volts, la réduction 

 ne se produisait pas. Il a fallu faire jaillir l'arc au contact de cette poudre, 

 faire durer la chauffe jusqu'à vingt minutes, et, dans ces conditions, on 

 obtenait seulement, à la surface du mélange, de petits granules métal- 

 liques de la dimension d'une lentille. 



» Nous avons dû opérer alors avec des tensions beaucoup plus grandes. 

 En employant un arc fourni par une machine de i5o chevaux mesurant 

 1000 ampères et 70 volts, nous avons pu obtenir la réduction com- 

 plète de l'oxyde et la fusion du carbure en quelques instants. 



» Voici les analyses des fontes préparées dans ces conditions : 



1. -2. à. 



Carbone 20,47 25,68 17, 56 



« Dans ces conditions, on obtient donc un carbure de vanadium qui 

 renferme jusqu'à 25 pour 100 de carbone. C'est un fait assez curieux et 

 qui ressort de l'ensemble de nos expériences que, quand la température 

 s'élève, on tend alors vers des carbures métalliques très riches en carbone 

 et dont la composition se rapproche des autres composés binaires de la 

 chimie minérale. 



M Ce carbure de vanadium a une densité de 5,3. 



» En résumé, de ces différentes préparations, nous pouvons déjà tirer 

 une conclusion intéressante louchant la fusibilité des métaux réfractaires. 

 Le chrome pur est plus infusible que le platine, et, au-dessus du chrome, 

 nous placerons le molybdène, l'uranium, le tungstène et enfui le vana- 

 dium. » 



CHIMIE MINÉRALE. — Sur la préparation du zirconium et du thorium. 



Note de M. L. Troost. 



« J'ai repris depuis quelques mois la préparation, à la température de 

 l'arc voltaïque, de deux métaux que j'avais obtenus, il y a plusieurs années, 

 dans d'autres conditions 



